( 295 ) 



M Carbure de litaneTiC. — Lorsque l'on chauffe, sous l'action d'un arc 

 électrique de looo ampères et 70 volts, un mélange d'acide titanique 

 160 |)arties et carbone 70 parties, on obtient, après dix minutes, un car- 

 bure défini d'après l'équation 



TiO= + 3C = TiC-t-2CO. 



» Ce carbure de titane se présente en culots bien fondus, à cassure cris- 

 talline ou en amas de cristaux; il renferme un léger excès de carbone qui 

 a cristallisé sous forme de graphite ('). 



» Le carbure de titane a une densité de 4.2'). Il n'est pas attaquable 

 par l'acide chlorhydrique, ce qui permet dans certains cas de le séparer 

 avec facilité du titane en excès. L'eau régale l'attaque avec lenteur. A 700°, 

 la vapeur d'eau n'exerce aucune action sur lui. Les autres réactions sont 

 voisines de celles du titane. Cependant il brûle beaucoup mieux que ce 

 corps dans l'oxygène. Au rouge naissant il prend feu, et le dégagement de 

 chaleur est assez grand pour porter la matière au rouge blanc. Réduit en 

 poudre et projeté dans la flamme d'un brûleur, il fournit des étincelles 

 très belles, beaucoup plus brillantes que celles données par le titane. 



a Analyse : 



1. 



Carbone 20,06 



Titane » 



M Azoture de titane. — L'azoture obtenu en chauffant l'acide titanique 

 soit additionné de charbon, soit seul, sous l'action d'un arc de 3oo am- 

 pères et de 70volts, se présente sous forme de masses fondues de couleur 

 bronze, difficilement friables, très dures, rayant le rubis, taillant le dia- 

 mant et dont la densité est de 5, 18. 



» Il nous a donné à l'analyse 78,3 et 78,7 de titane. Ce composé, exempt 

 de carbone, répond donc bien à l'azoture décrit par MM. Friedel etGuérin, 

 dont la densité était de 5,28 et la teneur en titane, 78,1 pour loo. 



» Oxyde de titane. — L'oxyde bleu obtenu sous l'action de l'arc élec- 

 trique sur l'acide titanique, lorsque cet arc est de faible intensité, se rap- 

 proche beaucoup comme aspect duprotoxyde de titane dont l'existence est 

 encore douteuse, et qui a été mentionné par Laugier et par Karsten. 



(') Ce graphite retient énergiquement du titane et abandonne par la combustion 

 dans l'oxygène des cendres d'un blanc jaunâtre, dans lesquelles on caractérise facile- 

 ment l'acide titanique. 



G. R., i8i,j, i" Semestre. (T. CXX, N' 6.) SQ 



